216 HUMBOLDTILITE, 



6 : h :: 1000 : 642,857 D =,707,106. 



ANGLES CALCULÉS. 



ANGLES MESURÉS, 

 DES CLOIZEAUX. 



ANGLES CALCULÉS. 



ANGLES MESURÉS \ 

 DES CLOIZEAUX. 



















mm 90° 



90° 



r* p b\ m» ib' 



147°15' 



mh* 153°26' 



153 u 30' 



1 i 1 b l 65°30' sur m 



» 



mh l 135° 



135° 



|_ pm 90° 



90° 



W 461°34' 



161°35' 











VIA adj. 135°4' 



135° 



Combinaisons observées : mp; miïp, habituelles à la mélilite 

 de Capo di Bove; mh?p; mWhïp; mpb 1 ; mhïtfpb 1 , fig. 88 

 pi. XV, Humboldtilite de la Somma. Dans la combinaison repré- 

 sentée fig. 88, la base p se réduit quelquefois a un très-petit carrée 

 les faces 6 1 deviennent prédominantes et les faces m et h 1 ont une 

 égale étendue. Clivage, parfait suivant p, a peine indiqué suivant m, 

 dans la Humboltilite; inobservé dans la mélilite. Cassure con- 

 choïdale ou inégale. Translucide ; transparente en lames minces. 

 Double réfraction peu énergique à un axe négatif. Eclat vitreux 

 inclinant au résineux dans la cassure. Blanche ou jaune très-pâle 

 (Humboldtilite de la Somma); jaune de miel passant par divers 

 teintes pour arriver au brun foncé (mélilite de Capo di Bove). Pous- 

 sière blanche. Dur. = 5à5,5. Dens. = 2,90 (Humboldtilite); 2,95 

 (mélilite). 



Au chalumeau, la Humboldtilite fond lentement en verre jau- 

 nâtre; la mélilite donne aussi un verre jaunâtre pâle, lorsqu'on 

 opère sur des cristaux peu colorés, et un verre noir quelquefois ma- 

 gnétique lorsqu'on emploie des cristaux bruns. Ces cristaux bruns, 

 fondus avec du borax additionné d'un peu de nitre, accusent la pré- 

 sence d'une petite quantité de manganèse. Facilement soluble en 

 faisant gelée, dans l'acide chlorhydrique. 



B 12 , B>, Si 9 ; B = (Ca, Mg, K, Na) et R = (Al, Fe). 



Analyses de la Humboldtilite de la Somma: a, par de Ko- 

 bell; b, par Damour; de la mélilite de Capo di Bove, c, jaune, d, 

 brune, toutes deux par Damour. 





a 



b 



c 



d 



Oxygène. 



Rapp 



Silice 



43,96 



40,69 



39,27 



38,34 



20,45 



3 



Alumine 



41,20 



10,88 



6,42 



8,61 



& S ^ 



1 



Oxyde ferrique 



Fe 2,32 



4,43 



10,17 



10,02 



Chaux 



31,96 



31,81 



32,47 



32,05 



9,16 j 





Magnésie 



6,10 



5,75 



6,44 



6,71 



£ '.*» 



2 



Soude 



4,28 



4,43 



1,95 



2,12 



Potasse 



0,38 



0,36 



1,46 



1,51 



0,26 ) 





100,20 98,35 98,18 99,36 



